DE L’ARGENT. 
U5 
». — Métal traité à l’hydrogène. 
S * 1 
II . . N. A l’état de grenailles. 0,000.45 de gaz. 
VII. .A. — de culots. 0,000.45 — 
VIII . N. — de lingot. 0,000.26 — 
XII .N. — de tournures. 0,000.51 _ 
XIII .N. — de barreaux. 0,000.49 _ 
En moyenne. . . 0,000,43 de gaz. 
c. — Métal traité à l'hydrogène et ensuite à l’air. 
III. . N. A l’état de barreaux.0,010.40 de gaz. 
IX . . A. — de lames.0,010.90 — 
X . . A. — de barreaux.0,012.02 — 
En moyenne. . . 0,011.10 de gaz. 
Ainsi l’argent, sous les différents états désignés ci-dessus, maintenu pen¬ 
dant huit heures dans le vide, à une température comprise entre le rouge 
naissant et le rouge sombre, abandonne, en moyenne, 0 gr ,027.93 de gaz 
par 1000 grammes de métal; après avoir été traité au rouge sombre par 
l’hydrogène, soumis au vide à la même température, il fournit, en moyenne, 
0 gr ,000.43 de gaz par 1000 grammes de métal; enfin, après avoir subi 
successivement, au rouge sombre, l’action de l’hydrogène et de l’air, 
exposé dans le vide à la même température, il abandonne, en moyenne, 
0 gr ,0H.10 de gaz par 1000 grammes de métal. 
Pour l’argent soumis à l’expérience, ces quantités doivent être considérées 
comme des maxima, par le motif que, par suite de la capacité considérable 
des tubes de verre, ou de porcelaine, auxquels j’ai dû avoir recours pour 
exécuter les expériences, il m’a été impossible d’y faire complètement le 
vide, tant à froid qu’à chaud. La tension du gaz étant plus forte au rouge 
sombre, j’ai donc extrait, dans ce cas, un volume plus considérable de gaz 
que lorsque j’ai opéré à la température ordinaire. 
Les variations dans les résultats sont notables : elles s’élèvent au quart de 
la quantité constatée. Ces variations proviennent de la difficulté, pour ne pas 
dire l’impossibilité, qui existe de réaliser, dans la fonte et la coulée de l’argent, 
